## PENGARUH VARIASI KOMPOSISI PASIR POZZOLAND DAN PASIR ALAM TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT LENTUR BATA RINGAN
Hermila 1) , Djusmaini Djamas 2) , Harman Amir 3)
*)FMIPA UNP, email: fhermilafitri@yahoo. com **)Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA UNP

## AB ST RA C T
The  purpose  of  this  research  is  to  investigate  what  is  the  variation  of  composition  between pozzoland sand and natural sand as bricklayers light material that can result in compressive strength and flexural strength best. In this study, the method used is the experimental method, the independent variable in this study is a variation of composition pozzoland sand and natural sand sieve no.8 bricklayers light. The making  of  sample  is  done  by  testing  the  compressive  strength  and  flexural  strength  from  the  age  of  14 days, 21 days, and 28 days. From this research found the effect  variations in composition pozzoland sand and natural sand in the manufacture of lightweight brick is the more variations in composition of pozzoland sand  then  natural  sand,  so  compressive  strength  and  flexural  strength  lightweight  bricks  produced  is increasing, and  the higher  the  age  of  light  brick,  so  the  compressive  strength  and  strong  bending  is also increasing. It means the pozzoland  sand greatly affect the compressive strength and flexural strength in a lightweight brick.
Keywords: Sand  pozzoland,  natural  sand,  compressive  strength,  flexural  strength,  lightweight bricks.

## PENDAHULUAN
Dinding  merupakan  salah  satu  elemen yang terdapat dalam bangunan, yang berfungsi sebagai  pengikat  balok  serta  pelindung  dari pengaruh  alam  (iklim  dan  cuaca).  Material yang  bisa  digunakan  masyarakat  dalam membuat  dinding  adalah  batako,  bata  merah, bata ringan, bambu dan allowbrick.
Di  samping  itu  perkembangan  material yang  dapat  digunakan  untuk  membuat dinding menuju kearah yang lebih baik terus dilakukan contohnya bata ringan. Bata ringan adalah bata yang  terbuat  dari  agregat  halus,  agregat  halus yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pasir  pozzoland  dan  pasir  alam.  Pasir pozzoland  adalah pasir yang diambil dari bukit karang  putih  melalui  bel  kontiner,  atau  bahan yang berasal dari alam dan batuan.
Pozzoland  dikenal  sebagai  material  alam ataupun  buatan  yang  mengandung  silica  aktif. Dalam  hal  ini,  pozzoland  alam  dikategorikan sebagai  material  alam  yang  memiliki  atau dapat  di  proses  hingga  memiliki  sifat pozzolanis (NRMCA, 2002) [6] . Manfaat utama dari  penambahan  pozzoland  pada  campuran bata ringan adalah meningkatkan kekuatan bata ringan  (Dolen,  2001) [2] . Sedangkan  pasir  alam adalah  pasir  yang  diambil  dari  daerah  duku
lubug alung, pasir alam mudah didapatkan oleh masyarakat terutama didaerah kota padang.
Semen  yang  digunakan  dalam  pembuatan bata  ringan  adalah  semen  PCC  karena  semen PCC  ini  khusus  digunakan  untuk  pembuatan bata ringan khususnya untuk gedung –  gedung bertingkat,  sedangkan  foam  agent  berperan sebagai  bahan  pengembang  dalam  adonan pembuatan  bata  ringan  ini  bertujuan  agar  bata yang dibuat  tersebut mengembang dan menyebabkan bata tersebut menjadi ringan.
Untuk  mendapatkan  bata  ringan  yang mengacu  kepada  Standar  Nasional  Indonesia (SNI  03-3449-2002)  dan  memiliki  kuat  tekan dan kuat lentur yang baik maka peneliti tertarik untuk  menyelidiki  pengaruh  variasi  komposisi terhadap  kuat  tekan  dan  kuat  lentur,  sehingga diberi judul  Pengaruh  Variasi Komposisi  Pasir Pozzoland  Dan  Pasir  Alam  Terhadap  Kuat Tekan  Dan Kuat Lentur Bata Ringan.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah: Untuk  menyelidiki  pada  variasi  komposisi berapakah  antara  pasir  pozzoland  dan  pasir alam  sebagai  material  penyusun  bata  ringan dapat menghasilkan kuat tekan dan kuat lentur bata ringan terbaik.
Bata  merupakan  bahan  dinding  bangunan. Proses pembuatannya dari tanah liat  dicampur
dengan  air,  dicetak  menjadi  bentuk  yang diinginka,  dijemur  dan  di  panaskan  dengan cahaya matahari sampai kering.
Bata  merah  suatu  unsur  bangunan  yang dipergunakan  dalam  pembuatan  bangunan dibuat dari tanah  tanpa campuran bahan-bahan lain  (Sri,2010) [7] .  Batu  bata  merah  merupakan bagian  bagunan  yang digunakan  untuk membuat  suatu  bangunan.  Bahan  bangunan untuk  membuat  bata  merah  berasal  dari  tanah liat.
Menurut  modul  standar  ukuran  batu  bata merah  sesuai  dengan  SII-0021-78  adalah  batu bata  merah  dengan  panjang  240  mm  atau  24 cm, lebar  115  mm atau 11,5 cm, tebal 52  mm atau 5,2 cm. Sedangkan kuat tekan bata merah antara 60 kg/cm 2 sampai 100 kg/cm 2 . Batu bata memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  jika dibandingkan  dengan  bahan  bangunan  lainnya (Suseno,Hendro,2012) [8] .
Kelebihan  batu  bata  adalah  tahan  terhadap bahaya  api,  tidak  dibutuhkan  keahlian  khusus dalam  memasang  batu  bata,  merupakan  bahan bangunan  yang  tergolong  murah  dan  cukup mudah ditemukan. Sedangkan kekurangan batu bata  adalah  mudah  menyerap  air  dan  mudah rusak  bila  mengabsorbsi  air  garam,  sehingga tidak cocok  untuk struktur bawah air, dan jika terjadi  perubahan  suhu  yang  ekstrim  maka akan mengakibatkan retak-retak pada plesteran.
Bata  ringan  merupakan  bahan  bangunan yang terbuat dari agregat ringan, agregat ringan yang  digunakan  dalam  penelitin  ini  adalah pasir pozzoland dan pasir alam.
Menurut (Farto Hutasoit,2012) [3] , pembuatan  bata  ringan  terbuat  dari  kapur, namun  pada  penelitian  ini  bata  ringan  yang akan  dibuat  terbuat  dari  pasir  pozzolands  dan pasir alam, semen, air dan foam agent sebagai bahan pengembang dalam adukan bata ringan.
Adapun  spesifikasi  bata  ringan  adalah sebagai berikut (Tjokrodimuljo.1996) [9] : Panjang, l (cm) : 60 cm Tinggi, h (cm) : 20 cm Tebal, t (cm) : 7,5 cm Berat Jenis, (kg/m 3 ) : 600 kg/m 3 Konduktivitas temis, (W/mK) : 0,14 W/mK Keunggulan  bata  ringan  menurut  Farto
Hutasoit  (2012) [3] dibandingkan  dengan  bata merah  adalah    ukuran  dan  kualitas  yang seragam,  menghasilkan  dinding  yang  rapi  , tahan  panas  ,  peredaman  suaranya  baik, pemasangannya lebih cepat dari pada pemasangan  bata  biasa,  lebih  ringan  dari  batu
bata  biasa  sehingga  memperkecil  beban struktur,  tidak  digunakan  plesteran  tebal, umumnya  hanya  2,5  cm,  transportasi  mudah karena  ringan  atau  pengangkutannya  lebih mudah dilakukan
Sedangkan  kekurangan  dari  bata  ringan adalah  ukurannya  yang  besar,  ukurannya tanggung,  sisanya  cukup  banyak,  perekat  yang digunakan  adalah  semen  instan,  seperti  semen PCC ( Portland Composite Cement ).
Pozzolands  adalah  bahan  yang  berasal  dari alam  ,  pozzoland  tidak  mempunyai  sifat mengikat seperti semen, tetapi bentuknya yang halus  dan  adanya  air,    bereaksi  dengan  kapur dan  air  yang  menyatakan  bahwa  bahan pozzoland  menangkap kapur yang terbebaskan pada  proses  pengikatan dan  pengerasan semen sehingga  membentuk  sifat  pengikat  (Julien Claus,2008) [4] .
Penambahan  pozzoland  pada  adukan  bata ringan dapat meningkatkan kuat tekan dan kuat lentur  beton  karena  adanya  reaksi  pengikatan kapur  bebas  (Ca(OH) 2 )  oleh  silikat  atau aluminat  menjadi  tobermorit  (3.  CaO.  2SIO 2 . 3H 2 O),
Pozzoland  dibagi  atas  dua  macam  yaitu pozzoland  alam (natural  pozzolands) adalah bahan    timbunan  atau  bahan  sedimentasi  abu larva  gunung  berapi  yang  mengandung  silica aktif,  Pozzoland  buatan (artificial  pozzolands) Pozzolands  buatan  adalah  hasil  pemanfaatan limbah  diolah menjadi abu terbang , abu sekam , dan mikro silika.
Semen  merupakan bahan  perekat  yang  jika dicampur  dengan  air  mampu  mengikat  bahan- bahan  padat  seperti  pasir  dan  batu  menjadi suatu  kesatuan  kompak.  Sifat  pengikatan semen  ditentukan  oleh  susunan  kimia  yang dikandungnya.  Adapun bahan  yang dikandung semen  adalah  kapur  (CaO),  silikat  ( ), alumunia  (Al 2 O 3 ),  ferro  oksida  (Fe 2 O 3 ), magnesit  (MgO),  serta  oksida  lain  dalam jumlah kecil.
Pada  penelitian  ini  semen  yang  akan digunakan dalam proses pembuatan bata ringan adalah semen PCC. Berdasarkan SK SNI 15  – 7064 (2004) semen PCC ini khusus digunakan untuk pembuatan bata ringan khususnya untuk gedung  –  gedung  bertingkat,  sedangkan  foam agent  berperan  sebagai  bahan  pengembang dalam  adonan  pembuatan  bata  ringan  ini bertujuan agar bata yang dibuat tersebut ringan dibandingkan  dengan  bata  biasanya  seperti batako dan hallowbrick.
Kuat  tekan  adalah  kemampuan  untuk menahan atau memikul suatu beban (ketahanan
terhadap  tekanan),  kuat  tekan  berarti  tingkat atau  derajat  kekuatan  suatu  material  terhadap gaya tekan dari luar yang membebaninya. Kuat tekan  beban  bata  ringan  merupakan  besar beban  persatuan  luas,  menyebabkan  benda  uji beton  hancur  bila  diberi  gaya  tekan  yang dihasilkan oleh mesin tekan (Nahir Jinis,1998) [5] .
Ketentuan  khusus  dalam  pengujian  kuat tekan beton atau bata ringan adalah: pemeriksaan kuat tekan beton  atau bata ringan umur  14  hari,  21  hari,  dan  28  hari.  Hasil pengujian  diambil  dari  nilai  rata-rata    3  buah benda  uji.  Kuat  tekan  beton  atau  bata  ringan dihitung dengan Persamaan
berikut
(Young:2002) [10] : = (1) Keterangan : p = nilai kuat tekan bata ringan (kg/cm 2 )
A  = luas penampang bata ringan
(cm 2 )
F  = gaya ( Newton) Kuat lentur adalah kekuatan untuk menahan gaya-gaya  atau  menahan  suatu  beban-beban mati maupun yang hidup(Young:2002) [10] . Menurut  SNI  03-  4154-  1996,  kuat  lentur bata  ringan  adalah  kemampuann  balok  beton yang  diletak  diatas  satu  perletakan  untuk menahan  gaya-gaya  dengan  arah  tegak  lurus sumbu  benda  uji  yang  diberikan  kepadanya sampai benda uji tepat mulai runtuh.
Persamaan yang digunakan untuk menghitung kuat lentur bata ringan adalah:
= (2) Keterangan : = kuat lentur bata ringan (kg/cm 2 )
P   = beban maksimum (kg) L    =panjang  bentang  antara  kedua  blok tumpuan (cm)
b      =lebar  balok  pada  penampang  runtuh (cm)
d    =tinggi balok  pada penampang runtuh (cm)

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini,  jenis  penelitian bersifat eksperimental yang
dilaksanakn dilaboratorium,  bahan  yang  digunakan  dalam pembuatan  bata  ringan  sebagai  berikut  yaitu, seemen  yang  digunakan  adalah  semen  PCC (Portland  Composite  Cement) produksi  PT. Semen  Padang,  agregat    yang  digunakan adalah  agregat  halus,  yang  meliputi  pasir
pozzoland  dan  pasir  alam  yang  lolos  ayakan atau  ukuran  no  8  (2,36  mm),  air,  dan  foam Agent.
Adapun  komposisi  bahan  yang  dilakukan dalam  pembuatan  bata  ringan  sebagai  berikut: Ukuran  bata  ringan  yang  dibuat  untuk pengujian  kuat  tekan  bata  ringan  berbentuk kubus  berukuran  5  x  5  x  5  cm,  dan  pengujian kuat lentur menggunakan bata ringan berbentuk  balok  dengan  ukuran  60  x  20  x  7,5 cm.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  dan  kuat lentur  terlihat  bahwa  bata  ringan    dengan variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dan  pasir alam  sudah  memenuhi  syarat  SNI  03-3449- 2002.  Semakin  besar  variasi  komposisi  pasir pozzoland  dari  pada  pasir  alam  maka  kuat tekan  dan  kuat  lentur  bata  ringan  semakin meningakat.  Hasil  pengujian  kuat  tekan  umur 14, 21 dan 28  hari dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3.
Tabel  1.  Data  Kuat  Tekan  Bata  Ringan  Umur 14  Hari  Untuk  Komposisi  Pasir Pozzoland dan Pasir Alam
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat data kuat tekan  bata  ringan      umur  14  Hari.  Dengan variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dan  pasir alam,  nilai  kuat  tekan  minimum  adalah  68,3 kg/cm 2 dan  maksimum  86  kg/cm 2 .  Semakin besar  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dari pada  komposisi  pasir  alam  maka  nilai  kuat tekannya juga semakin meningkat.
Dari  Tabel  1  dapat  dibuat  grafik  hubungan variasi  komposisi  pasir  pozoland  dan  pasir alam terhadap  kuat tekan bata ringan  umur 14 Hari seperti Gambar 1:
No Variasi Massa Nilai Kuat Tekan Agregat Halus Bata Ringan (kg) kg/cm 2 P.Pozzoland P.Alam 1 0 100 68,3 2 25 75 77,1 3 50 50 79,7 4 75 25 82,3 5 100 0 86
Gambar  1.  Grafik  Hubungan  Variasi Komposisi Pasir Pozzoland  dan Pasir  Alam  Terhadap  Kuat Tekan  Bata  Ringan  Umur  14 Hari
Pada  Gambar  1  terlihat  hubungan  linier antara  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dan pasir  alam  dengan  nilai  kuat  tekan  .  semakin tinggi  variasi komposisi  pasir pozzoland  maka nilai  kuat  tekannya  semakin  meningkat. Artinya  variasi  komposisi  pasir  pozzoland dapat  meningkatkan  nilai  kuat  tekan  bata ringan.  Bila  kuat  tekannya  meningkat  berarti kualitas bata ringannya juga semakin baik.
Tabel 2. Data Kuat Tekan Bata Ringan Umur 21 Hari Untuk Komposisi Pasir Pozzoland dan Pasir Alam
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat data kuat tekan  bata  ringan      umur  21  Hari.  Dengan variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dan  pasir alam,  nilai  kuat  tekan  minimum  adalah  101,4 kg/cm 2 dan maksimum 125,5 kg/cm 2 . Semakin besar  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dari pada  komposisi  pasir  alam  maka  nilai  kuat tekannya juga semakin meningkat.
Dari  Tabel  2  dapat  dibuat  grafik  hubungan variasi  komposisi  pasir  pozoland  dan  pasir
alam  terhadap  kuat  tekan  bata  ringan  umur  21 Hari seperti Gambar 1:
Gambar  2.  Grafik  Hubungan  Variasi Komposisi Pasir Pozzoland  dan Pasir  Alam  Terhadap  Kuat Tekan  Bata  Ringan  Umur  21 Hari
Pada  Gambar  2  terlihat  hubungan  linier antara  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dan pasir  alam  dengan  nilai  kuat  tekan,  semakin tinggi  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dari pada  komposisi  pasir  alam  maka  nilai  kuat tekannya  semakin  meningkat.  Artinya  variasi komposisi pasir pozzoland dapat meningkatkan nilai kuat tekan bata ringan
Tabel 3. Data Kuat Tekan Bata Ringan Umur 28 Hari Untuk Komposisi Pasir Pozzoland dan Pasir Alam
Berdasarkan Tabel  3 dapat dilihat data kuat tekan  bata  ringan      umur  28  Hari.  Dengan variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dan  pasir alam,  nilai  kuat  tekan  minimum  adalah  129.6 kg/cm 2 dan maksimum 138.6 kg/cm 2 . Semakin besar  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dari
68.3 77.1 79.7 82.3 86 0 20 40 60 80 100 0% 25% 50% 75% 100%  125% K u at T e k an Persentase Pasir Pozoland Dalam Bata Ringan 101.4 112.4  117.3 122.2  125.5 0 20 40 60 80 100 120 140 0% 25% 50% 75%  100%  125% K u at T e k an Persentase Pasir Pozoland Dalam Bata Ringan
No Variasi Massa
Nilai Kuat Tekan Agregat Halus Bata Ringan (kg) kg/cm 2 P.Pozzoland P.Alam 1 0 100 101,4 2 25 75 112,4 3 50 50 117,3 4 75 25 122,2 5 100 0 125,5
No
Variasi Massa Nilai Kuat Tekan Agregat Halus Bata Ringan (kg) kg/cm 2 P.Pozzoland P.Alam 1 0 100 129,6 2 25 75 132,1 3 50 50 132,8 4 75 25 135,7 5 100 0 138,6
pada  komposisi  pasir    alam  maka  nilai  kuat tekannya juga semakin meningkat.
Dari  Tabel  3  dapat  dibuat  grafik  hubungan variasi  komposisi  pasir  pozoland  dan  pasir alam  terhadap  kuat  tekan  bata  ringan  umur  28 Hari seperti Gambar 3:
Gambar  3.  Grafik  Hubungan  Variasi Komposisi Pasir Pozzoland  dan Pasir  Alam  Terhadap  Kuat Tekan  Bata  Ringan  Umur  28
Hari
Pada  Gambar  3  terlihat  hubungan  linier antara  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dan pasir  alam  dengan  nilai  kuat  tekan  .  Semakin tinggi  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dari pada  komposisi  pasir  alam  maka  nilai  kuat tekannya semakin  meningkat. Nilai  kuat tekan bata  ringan  yang  berumur  28  Hari    paling tinggi  dibandingkan bata ringan  yang berumur 21 hari dan 14 hari.
Hasil  pengujian  kuat  lentur  bata  ringan umur  14,  21  dan  28    hari  dapat  dilihat  pada Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6.
Tabel 4. Data Kuat Lentur Bata Ringan  Umur 14  Hari  Untuk  Komposisi  Pasir Pozzoland dan Pasir Alam
Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat data kuat lentur  bata  ringan      umur  14  Hari.  Dengan variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dan  pasir alam,  nilai  kuat  lentur  minimum  adalah  2,9 kg/cm 2 dan  maksimum  4,3  kg/cm 2 .  Semakin besar  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dari pada  komposisi  pasir  alam  maka  nilai  kuat lenturnya semakin meningkat.
Dari  Tabel  4  dapat  dibuat  grafik  hubungan variasi  komposisi  pasir  pozoland  dan  pasir alam terhadap  kuat lentur bata ringan  umur 14 Hari seperti Gambar 4:
Gambar  4.  Grafik  Hubungan  Variasi Komposisi Pasir Pozzoland  dan Pasir  Alam  Terhadap  Kuat Lentur  Bata  Ringan  Umur  14 Hari
Pada  Gambar  4  terlihat  hubungan  linier antara  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dan pasir  alam  dengan  nilai  kuat  tekan  .  semakin tinggi  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dari pada  komposisi  pasir  alam  maka  nilai  kuat lenturnya  semakin  meningkat.  Artinya  variasi komposisi pasir pozzoland dapat meningkatkan nilai kuat lentur bata ringan.
Tabel 5. Data Kuat Lentur Bata Ringan Umur 21 Hari Untuk Komposisi Pasir Pozzoland dan Pasir Alam
129.6 132.1  132.8 135.7 138.6 128 130 132 134 136 138 140 0% 25%  50%  75%  100%  125% K u a t T e k an Persentase Pasir Pozoland Dalam
Bata Ringan
2.9 3.6 3.9 4.2 4.3 0 1 2 3 4 5 0%  25%  50%  75%  100%  125% K u at L e n tu r Persentase Pasir Pozoland Dalam Bata Ringan
No Variasi Massa Nilai Kuat Lentur Agregat Halus Bata Ringan (kg) kg/cm 2 P.Pozzoland P.Alam 1 0 100 2,9 2 25 75 3,6 3 50 50 3,9 4 75 25 4,2 5 100 0 4,3 No Variasi Massa Nilai Kuat Lentur Agregat Halus Bata Ringan (kg) kg/cm 2 P.Pozzoland P.Alam 1 0 100 6,13 2 25 75 6,5 3 50 50 7,7 4 75 25 9 5 100 0 10,1
Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat data kuat lentur  bata  ringan      umur 21 Hari.  Dengan variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dan  pasir alam,  nilai  kuat  lentur  minimum  adalah 6,13 kg/cm 2 dan  maksimum 10,1 kg/cm 2 .  Semakin besar  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dari pada  komposisi  pasir  alam  maka  nilai  kuat lenturnya semakin meningkat.
Dari  Tabel  5  dapat  dibuat  grafik  hubungan variasi  komposisi  pasir  pozoland  dan  pasir alam terhadap  kuat lentur bata ringan  umur 21 Hari seperti Gambar 5:
Gambar  5.  Grafik  Hubungan  Variasi Komposisi Pasir Pozzoland  dan Pasir  Alam  Terhadap  Kuat Lentur  Bata  Ringan  Umur  21 Hari
Pada  Gambar  5  terlihat  hubungan  linier antara  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dan pasir  alam  dengan  nilai  kuat  tekan.  Semakin tinggi  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dari pada  komposisi  pasir  alam  maka  nilai  kuat lenturnya  semakin  meningkat  dari  umur  bata ringan 14 Hari. Artinya variasi komposisi pasir pozzoland dapat meningkatkan nilai kuat lentur bata ringan.
Tabel 6. Data Kuat Lentur Bata Ringan Umur 28 Hari Untuk Komposisi Pasir Pozzoland dan Pasir Alam
Berdasarkan Tabel  6 dapat dilihat data kuat lentur bata ringan umur 28 Hari. Dengan variasi komposisi  pasir pozzoland dan pasir alam,  nilai kuat  lentur  minimum  adalah  10,7  kg/cm 2 dan maksimum  13.8 kg/cm 2 .  Semakin besar variasi komposisi  pasir  pozzoland  dari  pada  komposisi pasir  alam  maka  nilai  kuat  lentur  juga  semakin meningkat.  Nilai  kuat  lentur  bata  ringan  untuk umur  28  hari  lebih  tinggi  dibandingkan  nilai kuat  lentur  bata  ringan  umur  21  hari  dan  14 hari.
Dari  Tabel  6  dapat  dibuat  grafik  hubungan variasi  komposisi  pasir  pozoland  dan  pasir alam terhadap  kuat lentur bata ringan  umur 28 Hari seperti Gambar 6:
Gambar  6.  Grafik  Hubungan  Variasi Komposisi Pasir Pozzoland  dan Pasir  Alam  Terhadap  Kuat Lentur  Bata  Ringan  Umur  28 Hari
Pada  Gambar  6  terlihat  hubungan  linier antara  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dan pasir  alam  dengan  nilai  kuat  lentur  semakin tinggi  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dari pada  pasir  alam  maka  nilai  kuat  lenturnya semakin  meningkat.  Artinya  variasi komposisi pasir  pozzolan  dapat  meningkatkan  nilai  kuat lentur  bata  ringan.  Nilai  kuat  lentur    bata ringan  yang  berumur  28  Hari    paling  tinggi dibandingkan bata ringan yang berumur 21 dan 14 Hari. Artinya kuat lentur teroptimal didapat saat umur bata ringan 28 Hari.
2. Pembahasan Sesuai  dengan  pertanyaan  dan  tujuan  dari penelitian  ini,  telah  dilakukan  analisa  dari semua  data  yang  diperoleh.  Berdasarkan analisa  data  yang  dilakukan  telah  diperoleh grafik  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dan pasir alam terhadap kuat tekan dan kuat lentur bata ringan.
Dari hasil pengujian kuat tekan bata ringan terlihat  bahwa  bata  ringan  dengan  variasi
6.13  6.5 7.7 9 10.1 0 2 4 6 8 10 12 0% 25%  50%  75%  100%  125% K u at L e n tu r Persentase Pasir Pozoland Dalam Bata Ringan 10.7 11.9  12.5  12.7 13.8 0 5 10 15 0% 25%  50%  75%  100%  125% K u at L e n tu r Persentase Pasir Pozoland Dalam Bata Ringan
No Variasi Massa
Nilai Kuat Lentur Agregat Halus Bata Ringan (kg) kg/cm 2 P.Pozzoland  P.Alam 1 0 100 10,7 2 25 75 11,9 3 50 50 12,5 4 75 25 12,7 5 100 0 13,8
komposisi pasir pozoland dan pasir alam sudah memenuhi syarat SNI 03-3449-2002 yaitu kuat tekan  antara  70  kg/cm 2 sampai  170  kg/cm 2 . Sesuai  Gambar  1,  2,  3  dan  Gambar  4,  5,  6 dapat  dilihat  semakin  besar  variasi  komposisi pasir  pozzoland  dari  pada  pasir  alam  maka nilai  kuat  tekan  dan  kuat  lentur  bata  ringan semakin  meningkat.  Hal  ini  disebabkan  pasir pozzoland  mengandung  silika  atau  aluminat yang  menyebabkan  daya  rekat  kuat  tekan  dan kuat  lentur  pasir  pozzoland  lebih  tinggi  dari pada  pasir  alam  (Julien  Claus,2008) [4] ,  serta pasir  pozzoland  telah  memenuhi  pengujin kadar  organik  (ASTM  C  40-04).  Sedangkan menurut  (Dolen,  2001) [2] penambahan  pasir pozzoland  pada  pembuatan  bata  ringan  ini jugan meningkatkan kuat tekan dan lentur dari bata  ringan,  semakin  tinggi  umur  bata  ringan maka  kuat  tekan  dan  kuat  lentur  yang dihasilkan juga semakin tinggi.
Pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  nilai  kuat tekan    tertinggi  138,6  kg/cm 2 dan  nilai  kuat lentur  tertinggi  13,8  kg/cm 2 .  Hal  ini  di sebabkan  karena  pasir  pozzoland  mempunyai reaksi  pengikatan  kapur  bebas  (Ca(OH) 2 )  oleh silikat  atau  aluminat  menjadi  tobermorit  (3. CaO. 2SIO 2 . 3H 2 O).
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan maka  didapatkan  hasil  kuat  tekan  maksimum sebesar  138,6  kg/cm 2 dan  nilai  kuat  lentur tertinggi  13,8  kg/cm 2 ,  dibandingkan  dengan hasil  penelitian  oleh  Abu  Syamsuri  (2012) [1] yang  menggunakan  pasir  crusher  dalam pembuatan  bata  ringan  didapatkan  hasil  kuat tekan  maksimum  50    kg/cm 2. Hal  ini menunjukkan  bahwa  kualitas  pasir  pozzoland dalam  pembuatan  bata  ringan  lebih  lebih  baik dibandingkan  kualitas  pasir  crusher  dalam pembuatan  bata  ringan.  Tanpa  menggunakan pasir  pozzoland  nilai  kuat  tekannya  adalah 129,6 kg/cm 2 , dengan hanya menambahkan 25 %  pasir  pozzoland  maka  langsung  meningkat menjadi  132,1  kg/cm 2 ,  sedangkan  nilai  kuat lentur  tanpa  menggunkan  pasir  pozzoland adalah  10,7  %,  dengan  menambahkan  25% pasir  pozzoland  adalah  11,9  kg/cm 2 .  Seiring dengan  penambahan  pasir  pozzoland  maka kuat  tekan  dan  kuat  lentur  bata  ringan  yang didapatkan  semakin  besar  sehingga  mampu meningkatkan kinerja bata ringan.

## KESIMPULAN DAN  SARAN
Berdasarkan  hasil  analisa  terhadap  data penelitian  maka  dapat  disimpulkan  semakin banyak  variasi  komposisi  pasir  pozzoland  dari pada  pasir  alam  dalam  pembuatan  bata  ringan maka semakin tinggi atau meningkat nilai kuat tekan dan kuat lentur, dan semakin tinggi umur bata  ringan  maka  nilai  kuat  tekan  dan  kuat lenturnya  juga  semakin  meningkat.  Artinya pasir  pozzoland  sangat  mempengaruhi  nilai kuat  tekan  dan  kuat  lentur  dalam  pembuatan bata  ringan.          Untuk  mendapatkan  hasil penelitian  yang  lebih  baik  di  masa  yang  akan datang  sebaiknya  melanjutkan  penelitian  ini dengan  memperbanyak  umur  benda  uji  sesuai SNI  yaitu  56  hari,  91  haridan  penelitian  bata ringan  umur  panjang  (1  tahun).  Membuat variasi  pasir  pozzoland  dan  pasir  alam  yang lebih  bervariasi  lagi  dibandingkan  dengan variasi  komposisi  bata  ringan  yang  sekarang, sehingga  didapatkan  grafik  yang  lebih  jelas, untuk  peneliti  berikutnya  diharapkan  juga menggunakan pasir kuarsa.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abu,  Syamsuri.  2012. Pembuatan  Bata Ringan Menggunakan Pasir Crusher . Padang: PT. Semen
Padang.
[2] Dolen,  TP.2001. Historical  Development  of Durable  Concrete  fo  the  Bureau  of Reclamation: http://www.usbr.gov/hi story/Symposium/Reclamation%20/ PDF’S/Dolen,%20Timothy%20P.pdf . Diakses pada tanggal 24 Juli 2013.
[3] Farto,Hutasoit. 2011. Pembuatan dan Karakteristik Batako Ringan Dengan
Memanfaatkan  Limbah  Padat  Pulp Biosludge . PT. TPL Porsea: Medan.
[4] Julien Claus. 2008 . Investigations On A New Hight-Strength Pozzolan Foam Material. Georgia Institute Of Technology. [5] Nahar Jinis.1998. Pengertian Tentang
Semen . Padang: PT. Semen Padang
[6] NRMCA. 2000. Concrete in Practise: What,
Why, and How , CIP30- Supplementary Cementitious Materials, Silver Spring, MD. [7] Sri,  Handayani.  2010. Kualitas  Batu  Bata
Merah Dengan  Penambahan  Serbuk Gergaji, Jurnal  Teknik  Sipil  dan Perencanaan,Volume.12,  Nomor.  1, Januari 2010: 41-50.
[8] Suseno, Hendro,2012. Pengaruh Penggunaan  Bottom  ASH  Sebagai Pengganti Tanah Liat Pada Campuran  Bata  Tergadap  Kuat Tekan  Bata .  Jurnal  Sipil,  Volume  6, Nomor.3 ISSN : 1978-5658. [9] Tjokrodimuljo.1996. Metode Pembuatan Bata Lebih Ringan , Padang: Departemen  Tambang-  PT.Semen Padang. [10] Young,Hugh D, dan Freedman,Roger
A.2002.  Fisika  Universitas  Edisi
Kesepuluh Jilid 1. Jakarta :Erlangga.